247 



Weise verändert ^vel•(leu. Dass eine optische Verände- 

 rung bei makroskopischer Betrachtung nicht wahrzunehmen 

 ist, wurde schon erwähnt (§ 19). Zu bemerken ist da- 

 bei, dass durch das Verweilen in dem Natriumamalgam 

 die OberHäche des Glases ein etwas welliges Aussehen 

 anninnnt; dies lindet aber statt, mag dabei ein Strom 

 durch das (IJas hindurchgegangen sein oder nicht. 



Es hatte ferner Herr Dr. litis t dahier die (lüte, 

 Dünnschliffe von Hingen anzufertigen, welche zum Theil 

 von der elektrolysirten zum Theil von der nicht elektro- 

 lysirten Partie eines ( Jlases herrührten. Sowohl im polari- 

 sirten wie im natürlichen Licht betrachtet erwies sich 

 der Dünnschliff von innen nach aussen vollkommen 

 homogen und durch die Elektrolyse nicht verändert; dabei 

 Avaren i' des iui Glase ursprünglich vorhandenen Natriums 

 durch Natrium aus der Anode ersetzt. 



§ 24. Das der Elektrolyse unterworfene Glas wird 

 ferner an der Anodenseite nicht stärker durch siedendes 

 Wasser angegriffen, als nicht elektrolysirtes. So wurden 

 vier in einen Kork eingesetzte Gläser bis zu derselben 

 Höhe 4 Stunden lang mit siedendem Wasser behandelt, 

 ZAvei derselben waren nicht elektrolysirt, zwei 6 — 7 Stun- 

 den lang der Elektrolyse unterworfen worden (es waren 

 dies die Gläser Nr. 3 und 4 des § 19). Die beiden letz- 

 teren zeigten eine Gewichtsabnahme von 0,9'"s''- und 1,7™^'-, 

 die ersteren eine von ;;,6'"S'- ^nd 0,5'"^'"- Dieselben Gläser 

 wurden ^4 Stunden lang mit Kalilauge in der Siedhitze 

 behandelt und über Nacht in der kalten Kalilauge ge- 

 lassen. Der dadurch hervorgebrachte Gewichtsverlust be- 

 trug für die elektrolysirten Gläser 2,8 und 2,6, für die 

 nicht elektrolysirten :;,5 und 2,4 Milligramm. 



§ 25. Endlich habe ich untersucht, ob das Glas 

 durch die Elektrolyse eine Volumänderung erfährt. In 

 das zu elektrolysirende Glasrohr A, Taf. III Fig. 4, war 



